11 



9 



JOH. FRIEDR. LUDW. HAUSMANN, 



Bredberg hat Bemerkungen dariiber mitgetheilt 



1 



dass bei dem Rosten 



m * 



Kupfersteins sich etwas Ahnlich 



gt, als bei dem Kiesrosten, indem 



sich Kerne bilden, die eine andere Farbe haben, als der ungerostete Stein 

 besass, indem sie zuweilen hochgelb, oder griingelb, und wenn sie der Hitze 

 mehr ausgesetzt waren, tombackfarben, und dabei glanzend sind. In diesen 

 Kernen findet sich ein grosserer Schwefel- und Kupfergehalt als in dem un- 

 gerdsteten Stein, und in der ausseren Rinde. Die Untersuchung der bei einem 

 zu Fahlun in einem FJammofen angestellten Rostungsversuche erhaltenen Pro- 

 ducte, ergab in der ausseren Schaale einen Gehalt von 2,25 Procent Kupfer- 



wogegen in d 



bronzefarb 



Kerne 33.92 Procent metallisches 



Kupfer gefunden wurden, obgleich der mittlere Gehalt des ungerosteten Steins 



nur 



Procent betrug. In der Schaale waren nur 0,87 Procent, in d 



hat die 



Kerne dagegen 20,11 Procent Schwefel enthalten. Auch K 

 Bemerkung mitgetheilt 2 J, dass bei dem Rosten des Kupfersteins sich kupfer- 

 reichere Kerne bilden, die zuweilen nicht bloss Schwefelkupfer, sondern selbst 

 regulinisches Kupfer enthalten, wahrend die ausseren Schaalen fast nur aus 

 oxydirtem Eisen bestehen., 



Etwas Ahnliches wie 



bei dem Rosten des Kupferkieses und Kupfersteins 



die Concentri 

 des Silbers b 



des Kupfe 



Innern der Stticke zeigt, findet hinsichtlich 



>i den Rohsteinkernen statt, welche bei der Rostung der Amal- 

 gamirerze entstehen. Diese Rohsteinkerne bilden, wie Winkler bemerkt 3 ) 



beim Schliechrosten d 



unsichtbaren Mitteipunkte d 



chen 



wogegen sie beim Stufrosten im Innern der aufgeschlag 



Schliechstaub 



Stufen 



deutlich erkennbar sind. Sie enthalten nicht nur das Silber, welches ur 



sprunglich mit dem gleichen Gewichte Schwefelmetall , aus d 



sich er 



zeugten, verbunden war; sondern sie haben auch ihrer abgerosteten Umgebung 

 etwas Silber entzogen. 



1) Jern-Kontorets Annaler. 1827. p. 187. 1828. p. 253. 293. Erdmann's Journal 

 fur techn. Chem. XVI. S. 56. 



2) System der Metallurgie. HI. S. 434. 



3) Die europaische Amalgam azion der Silbererze und silberhaltigen Huttenproducte 

 von K. A. Winkler. 1848. S. 69. Anm. 



